— 3594 — 
Segue TapeLna VII. 
T=0 kg. per mm? | T=5 kg. permm? | T = 10 kg. per mm? | T= 15 kg. per mm? 
ri alii o | Ri e Bag I I 
° | | 
Ri 0,584| 62,2] 9,82/0,158| 72,6) 12,0/0,165| 91,7) 15,2/0,167 104 16,3/0,158 
Si 1,75 229  88,2|0,167 s11| 67,6/0,218| 416,6| 112,4/0,270| 515| 162,6;0,316 
E 2,92 488| 113,5|0,233 808] 283/0,351| 1305] 665/0,509|  1895| 1179|0,623 
È 4,30 1141 457|0,401) 2785) 1801/0,647| 4870) 3778/0,776)  6416| 5318/0,829 
È 5,84 | 2342! 1255/0,536| 4614| 3319/0,720| 6803| 5438/0,799| 8195| 6890|0,841 
SÌ TEST 6119| 3298/0,530| &316| 5394|0,647| 9801| 7480|0,763| 10571| 8605|0,814 
F |292 11761) 4455|0,379| 12236] 6530|0,534| 12296) 8091|0,659| 12280) 9140|0,744 
E | 58,4 3759| 4488|0,326| 13579] 6235|0,459| 13546| 8233/0,608| 13437| 9271|0,690 
5 Til 15059] 4466|0,297| 14862) 6453|0,434| 14704| 8102|0,551| 14562) 9205|0,632 
> 0,584| 65,0) 12,0/0,185| 77,0] 10,9/0,142 100) 16,3|/0,164| 98,8 20,7|0,210 
5 1,75 249) 42,5|0,171 331| 78,6/0,238 440 119|0,271 458 132|0,289 
E | 2,92 585| 170,3/0,291 939 422|0,451| 1474 819|0,555| 1687] 961|0,570 
= 4,30 1551 786/0,507| 3260 2336|0,717| 4936| 3855/0,781| 6203| 5055/0,810 
E 5,84 | 2790) 16590,595] 4996) 3735/0,748| 6891] 5558|0,807| 8032| 6683|0,832 
2? ILA, 6590) 3734/0,567| 8578| 5929/0,691| 9986] 7655/0,766| 10592] 8615/0,813 
= 29,2 11914| 4935/0,414| 12345) 6814|0,552| 12514| 8353/0,668| 12460| 9107;0,731] 
S |584 |13841| 5001/0,861| 13781| 6923|0,502} 14054| 8495|0,605| 18661| 9227|0,679 
È 111 15102] 5066:0,336| 14982] 6923/0,462| 14862| 8463/0,569| 14682] 9293/0,633 
5 0,584| 63,31 7,64/0,121| 76,4 9,8/0,129| 94,5) 14,1/0,150 100] 17,4|0,174 
2 1,75 240) 59,2/0,164 321| 69,9/0,218| 423.7] 117,9|0,278| —494| 147,4|0,298 
© 2,92 501| 111,3|0,222|  819| . 295/0,860| 1190| 560/0,471| 1649] 914/0,554 
È 4,30 1146|  451|0,3931 2746| 1769/0,644| 4690| 3549/0,757| 6268| 5143/0,821 
5 5,84 | 2359| 1277|0,541| 4624) 3243/0,701] 6858| 6061|0,884| 8288| 6923/0835 
Ei INI 6306| 3571;0,566| 8654| 5755/0,662| 10188| 7819|0,767 10843| 8801|0,812 
= 29,2 12132| 4597/0,379| 12596| 6693/0,531| 12733| 8594|0,675) 12722] 9435/0,742 
5 |584 14201| 4488/0,816| 14070) 6705|0,477| 13956| 8572,0,614| 13776| 9435/0,685 
s 111 15610 4524/0277 15354| 6485/0,429| 15222/ 8419|0,553| 15086| 9457|0,627 
| 
La fig. 3* offre il disegno del 1° e 4° gruppo di curve normali. Qui è apparso 
un andamento interessante. I primi tre gruppi di curve appartengono ad un materiale 
magneticamente dolce, e sono assai simili fra loro; gli ultimi tre gruppi ad un ma- 
teriale più crudo e sono quasi uguali tra loro. Quindi tutto l’ incrudimento, sotto 
questo aspetto della curva normale di magnetizzazione, è avvenuto repentinamente. 
Così nei primi tre gruppi l’ influenza degli sforzi di tensione è piccola e disordinata, 
mentre negli altri tre gruppi è grande e regolare. Anzi, in questi ultimi senz’ ecce- 
zione il raddolcimento magnetico aumenta costantemente colla tensione. 
